Spec.No.Ｓ０６００４Ｈ
計装用ケーブル
ＥＭＫＮＰＥＥ－ＳＢ/Ｆ
２０１５年９月改訂
ＪＭＡＣＳ株式会社
技術部設計開発課
１．適用範囲
この仕様書は、使用電圧６０Ｖ以下の小勢力回路に使用する弱電計装用ケ－ブル（以下、ケ－ブルという。）について適用する。
２．種類及び記号
ケーブルの種類及び記号は、表１のとおりとする。
計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルＥＭＫＮＰＥＥ－ＳＢ/Ｆ（すずめっき軟銅線編組しゃへい付）
導体は、JIS C3152（すずめっき軟銅線）に定められたすずめっき軟銅線を素線とした撚線を
３．２絶縁体
絶縁体は、３．１項の導体上に、着色ポリエチレンを付表の厚さに導体と同心円状に被覆する。
対は表２のとおり色別した第１種線心と第２種線心とを平等により合わせて対を構成する。なお、隣接する対のピッチは適当に異ならせる。
表２対の色別
対番号対番号
第１種線心第２種線心第１種線心第２種線心
３緑白１８緑灰
８緑茶２３緑橙
１０紫２５紫
１１青２６青
１２黄２７黄
１３緑黒２８緑うす青
１４赤２９赤
１５紫３０紫
(1) 所要の対数を表３のとおり層に配列し、円形に集合する。(2) ケ－ブルを円形に仕上げるため、プラスチック介在を挿入することがある。
表３対の配列
各層の対数及び対番号
対数中心層第１層第２層
対数対番号対数対番号対数対番号
１１１－－－－
２２１～２－－－－
３３１～３－－－－
４４１～４－－－－
５５１～５－－－－
７１７６１～６－－
１０２９～１０８１～８－－
１５４１２～１５１１１～１１－－
２０１２０６１４～１９１３１～１３
２５３２３～２５８１５～２２１４１～１４
３０４２７～３０１０１７～２６１６１～１６
３．５しゃへい
３．４項のケーブル心上にアルミマイラーテープを施し､その上にすずめっき軟銅線で編組を施す。編組密度は約８０％とする。なお、接地用としてドレンワイヤ （すずめっき軟銅より線）を挿入する。
３．６シ ー ス
３．５項のケーブル心上に耐燃性ポリエチレンを付表の厚さに同心円状に被覆する。シ－スの色は黒色を標準とする。シ－スの平均厚さは、付表の値の９０％以上とし、最小厚さは、付表の値の８５％以上とする。
ケーブルの特性は、表４及び表５のとおりとする。
導 体 サ イ ズｍｍ
２０．２０．３０．５０．７５０．９１．２５２．０
導体抵抗(20℃)Ω／ｋｍ以下11265.739.426.322.617.810.2
耐電圧空中 ＡＣＶ／１分50070010001000150015001500
絶縁抵抗空中ＭΩｋｍ以上5000100001000010000100001000010000
静電容量(1kHz)ｎＦ／ｋｍ以下平均 ７０ （ ただし、１対は １００ ）
絶縁体引張強さ１０ＭＰａ以上
及び伸び３５０ ％ 以上
シース引張強さ１０ＭＰａ以上
の引張り伸び３５０ ％ 以上
引張強さ加熱前の値の８０％以上
伸び加熱前の値の６５％以上
引張強さ加熱前の値の８０％以上
伸び加熱前の値の６５％以上
耐寒シース試験片が破壊しないこと。
絶縁体厚さの減少率１０％以下
シース厚さの減少率１０％以下
難燃ケーブル６０秒以内で自然に消えること。
(傾斜試験)
発煙濃度絶縁体及びシース１５０以下
燃焼時発生ガス絶縁体酸性度ｐＨ４．３以上
の酸性度及び及び
導電率シース導電率１０μＳ／ｍｍ以下
試験方法は、ＪＩＳ Ｃ ３００５ 、 ＪＩＳ Ｃ ６０６９５－６－３１、ＪＩＳ Ｃ ３６６６－２ による。
包装は、１条ずつドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷しないように適切な方法で行う。
６．１ケーブルの表示
シース表面に次の事項を連続印刷する。
ＥＭＫＮＰＥＥ－ＳＢ／Ｆ製造業者名
６．２包装の表示
包装には、適切な方法で次の事項を表示する。
(1) 種類又は記号(2) 公称断面積及び対数(3) 条長
(4) 製造業者名又はその略称(5) 製造年又は製造番号
この仕様書に関する疑義については、弊社設計開発課までお問い合わせ下さい。
※取り扱い上の注意：ＥＭ電線・ケーブルに使用する被覆材には、ハロゲンフリーの難燃材を
配合しているため、ケーブル表面を強くこすると白くなる事があります。表面だけの現象で電線・ケーブルの性能には影響ありません。
※図中の番号は、対番号を表す。
ＥＭＫＮＰＥＥ－ＳＢ/Ｆ２対
ポリエチレン絶縁導体
耐燃性ポリエチレンシースすずめっき軟銅線編組シールドドレンワイヤアルミマイラーテープ
付 表ケーブル構造表
導体絶縁体シース仕上概算対公称構成外径厚さ厚さ外径質量数断面積（約）mm
２本／mmmmmmmmmmkg／km
１0.27/0.180.540.251.35.535
２0.27/0.180.540.251.37.050
３0.27/0.180.540.251.37.560
４0.27/0.180.540.251.38.070
５0.27/0.180.540.251.38.575
７0.27/0.180.540.251.39.090
100.27/0.180.540.251.310110
150.27/0.180.540.251.312145
200.27/0.180.540.251.313175
250.27/0.180.540.251.314205
300.27/0.180.540.251.315235
１0.312/0.180.720.31.36.040
２0.312/0.180.720.31.38.065
３0.312/0.180.720.31.38.575
４0.312/0.180.720.31.39.090
５0.312/0.180.720.31.310105
７0.312/0.180.720.31.311120
100.312/0.180.720.31.312155
150.312/0.180.720.31.314205
200.312/0.180.720.31.315255
250.312/0.180.720.31.317305
300.312/0.180.720.31.418355
１0.520/0.180.930.41.37.055
２0.520/0.180.930.41.39.590
３0.520/0.180.930.41.310105
４0.520/0.180.930.41.311130
５0.520/0.180.930.41.312155
７0.520/0.180.930.41.313175
100.520/0.180.930.41.315225
150.520/0.180.930.41.417315
200.520/0.180.930.41.419400
250.520/0.180.930.41.521485
300.520/0.180.930.41.623580
１0.7530/0.181.140.51.38.065
２0.7530/0.181.140.51.311120
３0.7530/0.181.140.51.312140
４0.7530/0.181.140.51.313175
５0.7530/0.181.140.51.314210
７0.7530/0.181.140.51.315235
100.7530/0.181.140.51.417315
150.7530/0.181.140.51.521450
200.7530/0.181.140.51.623585
250.7530/0.181.140.51.726710
300.7530/0.181.140.51.727820
付 表ケーブル構造表
導体絶縁体シース仕上概算対公称構成外径厚さ厚さ外径質量数断面積（約）mm
２本／mmmmmmmmmmkg／km
１0.97/0.41.20.51.38.070
２0.97/0.41.20.51.311125
３0.97/0.41.20.51.312145
４0.97/0.41.20.51.313180
５0.97/0.41.20.51.314220
７0.97/0.41.20.51.315250
100.97/0.41.20.51.417335
150.97/0.41.20.51.521480
200.97/0.41.20.51.623620
250.97/0.41.20.51.726760
300.97/0.41.20.51.727880
１1.257/0.451.350.61.38.580
２1.257/0.451.350.61.312145
３1.257/0.451.350.61.313175
４1.257/0.451.350.61.315220
５1.257/0.451.350.61.316260
７1.257/0.451.350.61.417310
101.257/0.451.350.61.419420
151.257/0.451.350.61.624610
201.257/0.451.350.61.726780
251.257/0.451.350.61.829955
301.257/0.451.350.61.9311120
１2.037/0.261.830.61.39.5115
２2.037/0.261.830.61.314205
３2.037/0.261.830.61.315250
４2.037/0.261.830.61.417320
５2.037/0.261.830.61.419385
７2.037/0.261.830.61.520475
102.037/0.261.830.61.623655
152.037/0.261.830.61.828940
202.037/0.261.830.61.9321210